Vorläufige Mitteilung über das System CaSiO, — MnSiO„. 339 
Die Schmelzen wurden aus Kieselsäureänhydrid, Calcium- 
carbonat und Manganoxydul (Präparat Kahlbaum) hergestellt. Un- 
gefähr 60 g Mischung wurden jedesmal im Kurzschlußofen rasch 
geschmolzen und hierauf der elektrische Strom ausgeschaltet, so 
daß die Schmelzen sich selbst überlassen blieben. Das Schmelzen 
wurde mit der größten Vorsicht unternommen und die Temperatur 
nur sehr wenig über die Bildungstemperatur gesteigert. Bei der 
Untersuchung der Kris.tallisationsprodukte ergab sich auch weder 
Bildung von Carbiden noch erfolgte Reduktion zu metallischem 
Mangan durch die Wandung der Kohletiegel. 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ausgeführten 
Versuche. 
Zusammen- 
setzungin Mol.-® jo 
Schmelz- 
temperatur 1 
Anmerkung 
Ca Si 0 3 
Mn Si 0 3 
100 
0 
1290 
1380 
90 
10 
1280 
1360 
80 
20 
1260 
1340 
70 
30 
1250 
1320 
60 
40 
1230 
1290 
50 
50 
1200 
1270 
40 
60 
1180 
1250 
30 
70 
1130 
1220 
( Minimum nach A. S. Ginsberg bei 
20 
80 
1110 
1180 
\ 12,8 °/o CaSi0 3 . 87,2 °/ 0 MnSiO, 
10 
90 
1080 
1150 
Minimum nach St. Kallenberg 
0 
100 
1120 
1180 
Zur Ermittlung der Schmelzpunkte wurden aus dem Innern 
der Schmelzkuchen Kristalle herauspräpariert und auf gleiche 
Korngröße gebracht. Ungefähr 5 bis 10 Milligramm wurden im 
C. DoELTER’schen Heizmikroskop der Schmelzpunktbestimmung unter- 
worfen. Die Versuche wurden ausschließlich in Platinschälchen 
vorgenommen und die Erhitzungsgeschwindigkeit derart reguliert, 
daß die Temperatur in einer Stunde nicht mehr als um 30° stieg. 
Die Resultate der Schmelzpunktbestimmung gibt die Kurve 
auf p. 390 wieder. 
Das hexagonal 1 oder monoklin 2 kristallisierende Calcium- 
metasilikat gibt mit dem triklin kristallisierenden Rhodonit eine 
1 C. Doelter, N. Jahrb. f. Min. etc. 1886. I. p. 124; J. H. L. "Vogt, 
Beiträge zur Kenntnis der Gesetze der Mineralbildung in Schmelzen. 
Kristiania 1892. I. p. 66 . 
2 A. L. Day, Tscherm. Min. u. petr. Mitt. 26. p. 219. 1906. 
